878 
ten im Gebiet hoher Temperaturen sehr ins Ge- 
wicht fällt, da Verunreinigungen von 0,1 % mit- 
unter schon Fehler von 2° bei der Schmelzpunkt- 
bestimmung veranlassen können. Auch die Dar- 
stellung von Mischungen von genau bekannter 
Zusammensetzung ist keineswegs eine leichte 
Sache und erfordert sehr viel Zeit, was wohl 
hauptsächlich mit der großen Viskosität vieler Si- 
likatschmelzen zusammenhängt. Beim Zusam- 
menbringen der Ausgangsprodukte (als solche 
wurden bisher verwendet: SiOs, AlsO;, CaO, MgO, 
Na2CO;, LisCO;, KsCO;) in berechneten Quan- 
titäten, läßt man erst bei etwa 900 °—1000° die 
Gemische längere Zeit sintern, wobei schon eine 
teilweise Vereinigung stattfindet. Nach Pulveri- 
gy es 1 
Fig. 
sierung des erhaltenen Kuchens wird dieser Pro- 
zeß ein- oder zweimal wiederholt. Darauf wird 
das Produkt geschmolzen und pulverisiert. In 
einigen Fällen war es nötig, das einmal ge- 
schmolzene Produkt nach wiederholtem Fein- 
pulvern noch mindestens zweimal umzuschmelzen, 
bevor ein einheitliches Schmelzprodukt erhalten 
wurde, eine Folge der trägen Gleichgewichtsein- 
stellung in den zähen Schmelzen. Die nachträg- 
liche Analyse weicht zufolge der vielen Opera- 
tionen manchmal nicht unerheblich von der Ein- 
wage ab. Das Aufbessern geschieht in derselben 
Weise (durchmischen, sintern, pulverisieren, um- 
schmelzen usw.), was natürlich viel Zeit in An- 
spruch nimmt. 
v. Klooster: Ein Dezennium moderner Silikaterforschung. 
by 
[ Die ied 
Die erhaltenen Schmelzprodukte müssen nach 
genauer thermischer Behandlung, zwecks Identi- 
fizierung der anwesenden Bestandteile (Phasen) 
einer eingehenden optischen und (wenn angängig) 
kristallographischen Untersuchung unterworfen 
werden. Auch in dieser Richtung haben die Ar- 
beiten des Washingtoner Institutes Vorzügliches 
geleistet, dank der Mithilfe einer Reihe namhafter 
Forscher auf diesem Gebiet (Iddings, Wright, Lar- 
sen, Fenner). 
Der Schwerpunkt der verrichteten Unter- 
suchungen liegt in der Feststellung der thermi- 
schen Existenzbedingungen (der Einfluß des 
Druckes ist noch nicht eingehend untersucht wor- 
den und ist in vielen Fällen nur von sekundärer 

Bedeutung, insoweit nicht Wasser und Gase unter 
hohem Druck für die Darstellung notwendig sind 
— gemeint ist die sogenannte hydrothermale Syn- 
these) der aus trockenem Schmelzfluß dargestellten 
Silikate. Die Darstellung selbst ist nämlich schon 
längst ausgeführt worden und bietet manchmal 
keine besonderen Schwierigkeiten. Namentlich 
sind es französische Forscher gewesen, die sich im 
vorigen Jahrhundert damit befaßt haben: Fouqué, 
Michel-Levy, Friedel (Ch. und G.), Hautefeuille 
u. a. Dagegen war bis vor etwa 10 Jahren über 
die Schmelzpunkte der Silikate, über die Tempe- 
raturgrenzen, innerhalb deren die verschiedenen 
Modifikationen eines und desselben Silikates als 
stabile oder instabile Formen auftreten, nichts 
wissenschaften 
